PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DES SILICATES. 



219 



que et de la température ] ), ainsi que de son passé 2 ). Ce n'est pas une 

 combinaison chimique de Al 2 0* et de B 2 0, mais un produit d'absorp- 

 tion en proportion indéfinie. 



L'hydrargiilite cristalline {Al 2 0* . 3 H 2 0), telle qu'elle se présente 

 comme minéral 3 ) dans la nature, est décrite comme une substance dif- 

 ficilement soluble dans les acides, même à chaud. Elle contient exacte- 

 ment 3 moL d'eau chimiquement combinées, qu'elle n'abandonne qu'à 

 une température assez élevée. D'après la dernière détermination de 

 M. Scheoeder van DEit Kolk, l'indice de réfraction du minéral est 

 1,57 4 ). J'ai examiné: 1°. un minéral de Langesund (Norvège) et 

 2°. un échantillon de Onro Pieto (Brésil), Minas Geraes. Du premier j'ai 

 pu détacher quelques petits cristaux, de minces pailettes, qui se lais- 

 saient chauffer pendant quelque temps dans l'acide chlorhydrique sans 



*) Teneur en eau en mol. par mol. Al 2 0 3 . 



Bydrogel séparé Hydrogel après Hydrate cristallin 

 d'une solution 6 mois de séjour sép. par CO % 

 Fraîchement préparé très étendue dans l'eau d'une solut. aie. 



séché à l'air 15° 6—4,5 4,4 3,0 



séché par Tac. suif. 15° 2,6 2,9 5 3,0 



à 100° 2,2 2,9 3,0 



140° 1,9 2,7 3,0 



160° 1,8 2,6 3,0 • 



180° — 2,7 



200° 1,6 — 2,2 



250° 1,2 0,9 5 



300° 0,9 — — 



Lorsque l'hydrogel a séjourné dans l'eau pendant 6 mois, il semble s'être trans- 

 formé, pour la plus grande partie, en une combinaison chimique. 



2 ) J'entends par là son mode de préparation, les transformations qu'il a subies 

 dans sa structure par le temps (âge), les changements de température, l'influence 

 de divers agents (l'eau p. ex.); ainsi donc, toute son histoire. 



3 ) On le décrit comme un agrégat très finement grenu, à structure lamellaire; 

 les paillettes sont de petites dimensions, et groupées pour la plupart en rosettes 

 ou en sphérolithes. Les paillettes sont faiblement biréfringentes quand la struc- 

 ture est d'apparence feuilletée, elles le sont fort quand la structure paraît 

 fibreuse. 



Le diaspore Al*0 3 .H 2 0 est insoluble dans les acides; c'est là un cas parti- 

 culier de la règle générale qui dit qu'un hydrate inférieur d'un oxyde est 

 beaucoup moins soluble qu'un hydrate plus élevé. 



*) Ainsi que me l'a écrit M. le Prof. Schroedkr van dkr Kolk , qui soumit 

 l'indice de réfraction, sur ma demande, à une nouvelle détermination. Le nom- 

 bre de Rosenbusch, 1,535, est donc trop bas. 



